\ 



DES Sciences. ^^ 



me font tombés entre les mains. J'ai employé enfuite Jes 

 moyens que j'ai cru convenables, pour connoître de quelle 

 nature étoit la réfidence épargnée par les acides du Nitre & 

 du Sel marin, mis fur ces mines pulvérifées. J'ai tenté la 

 fublimation des précipités des teintures parfaites, refiés (ur les 

 filtres, parce que je croyois d'abord que ces précipités étoient 

 de l'Ariènic. Enfin j'ai eûayé de décompofer ces mêmes 

 teintures pour avoir à part la matière qui fert à les coioj'er. 

 Je n'allongerai point ce Mémoire du détail de beaucoup 

 d'autres expériences qui ne m'ont pas réufTi ; car comme la 

 matière qui fait mon objet , n'a d'autre mérite que d'être un 

 peu curieufê, & que je ne crois pas qu'on foit fort tenté de 

 s'expolër à fes vapeurs arfénicales, je ne penfe pas non plus 

 qu'il foit néceïlàire de dire tout ce que j'ai imaginé, peut-être 

 mal-à-propos, pour la mieux connoître. 



J'ai torréfié ou rôti d'abord h petit feu, le minéral qu'on 

 m'avoit vendu pour mine de Zinc, mais que j'avois lieu de 

 croire une mine de Bifmuth, puifque fon imi)regnation par 

 l'Eau-forte étoit d'un affés beau rouge. J'en ai mis une once 

 pulvérifée dans un creufet large 8c plat au milieu d'un feu 

 afîés doux pour ne pas rougir le creufet. Les premières fumées 

 qui fê font élevées, avoient une odeur de Soufre mêlée d'une 

 odeur de Bitume. Cette mine ne s'efl point embrafée à ce 

 feu doux comme le Cobolt qui s'y allume, ainfi qu'il fera dit. 

 Il s'efl évaporé à ce premier feu un gros jufle de cette matière 

 fulphureufe la plus volatile de la mine , après quoi elle a cefTé 

 de fumer. J'ai mis les fept gros qui refloient dans un autre 

 creufet neuf au milieu des charbons allumés dans un fourneau 

 de fonte. La matière y a fumé beaucoup , & cette féconde 

 fumée avoit l'odeur d'ail, & blanchiiïoit le Cuivre ; c'étoit 

 de l'Arfênic. J'ai pelé la matière refiante , lorfqu'elle a cefTé 

 de fumer , & quand elle a été froide : j'en ai trouvé fix gros 

 moins deux ou trois grains. J'ai mis ce refle dans un autre 

 creufet, après l'avoir mêlé avec poids égal de flux noir, & 

 ayant couvert le creufet , j'ai donné un bon feu. En un quart 

 d'heure toute la gangue de cette mine s'efl vitrifiée avec la 

 Mem. ly^ 7. G g 



